Source: http://www.pietralavicavesuviana.it/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=3&Itemid=29
Timestamp: 2017-11-22 18:16:16+00:00

Document:
Pietra Lavica Vesuviana - Dati tecnici
Home Dati tecnici
I dati di seguito riportati sono stati eseguiti presso la
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli di Studi di Bologna.
Campioni provenienti dalle cave poste nel comune di TERZIGNO
1) Peso di volume (rilevato per dimensione)
Provino n°1: 2.655 gr/cmc
Provino n°2: 2.664 gr/cmc
Provino n°3: 2.679 gr/cmc
Provino n°4: 2.645 gr/cmc
Provino n°5: 2.679 gr/cmc
Provino n°6: 2.648 gr/cmc
Provino n°7: 2.625 gr/cmc
Provino n°8: 2.665 gr/cmc
Provino n°9: 2.667 gr/cmc
Provino n°10: 2.660 gr/cmc
Peso di volume medio "y": 2658 gr/cmc
2) Peso specifico reale "yr" (CNR - Fasc. 4/1953, art.12)
yr= 2856 gr/cmc
3) Porosità "n" (CNR - Fasc. 4/1953, art.15)
n= yr - y . 100 = 6.93%
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE
1) Resistenza alla compressione
(CNR - Fasc. 4/1953, art.22)
Sezione Resistente Cmq.
Kg./cmq.
2) Gelività (CNR - Fasc. 4/1953, art.23)
La prova è stata eseguita su cubi analoghi, sottoposti a 20 cicli di gelività come previsto dalla normativa.
3) Resistenza all'usura (CNR - Fasc. 4/1953, art.24)
La prova è stata eseguita su un percorso pari a mt 100 di usura della mola abrasiva, misurando il consumo del provino in esame rispetto a quello del provino Campione di granito S.Fedelino.
CUBO N°
Usura in mm del provino in esame (A)
Usura in mm del provino campione
"S.Fedelino" (B)
Resistenza alla usura R=B/A
4) Coefficiente di frantumazione "C.F."
(CNR - Fasc. 4/1953, art.19)
La prova è stata effettuata su materiale frantumato in laboratorio con frantoio a mascelle
C.F. = 155.8
5) Coefficiente I.S.S.
(CNR - Fasc. 4/1953, art.17)
Provino n°1: 7.5
Provino n°2: 8.0
Provino n°3: 9.7
Provino n°4: 9.3
6) Resistenza alla flessione
(ASTM N° C99/52 - UNI 6133)
Dimensione dei travetti:
Distanza degli appoggi: 17.78 cm
Tipo di carico applicato: in Mezzeria
TRAVETTO n°
Carico totale di rottura Kg. 1540 1620 1410 1700
Resistenza alla flessione Kg./cmq. 164.3 172.8 150.4 181.3
Deformazione alla rottura mm. 0.30 0.28 0.25 0.27
SiO2 % 50.80
Al2O3 % 2.61
Fe2O3 % 5.50
Ti02 % 1.02
CaO % 8.12
MgO % 3.24
K2O % 5.65
Na2O % 2.10
P.F. % 0.68
C % 0.37
S % 0.01
TEFRITE (lava vesuviana); Fenocristalli di clinopirosseno
Pasta di fondo costituita da:
Raro cristallo di Olivina
I dati sono stati forniti dal laboratorio chimico tecnologico
con sede in Masserano (VC) - Certificato N°31/94

References: art.12
 art.15
 art.22
 art.23
 art.24
 art.19
 art.17